162 G. VERNET 



vrir le plus complètement possible, suffît. Mais il sera pré- 

 férable, lorsque l'industrie se sera intéressée à cette question, 

 d'avoir des flotteurs métalliques émail lés, très légers, de 

 façon à faciliter le nettoyage des ustensiles et diminuer 

 autant que possible l'intervalle qui existe obligatoirement 

 entre la cuve et le flotteur. 



Influence de la température . — Nous avons vu que le froid 

 empêche la coagulation du latex d'hévéa et qu'à 120 degrés, 

 au contraire, la prise est complète. Il était intéressant 

 d'étudier les phénomènes intermédiaires, mais, n'étant pas 

 outillés pour travailler régulièrement à une température 

 au-dessous de l'ambiance, nous avons dû attendre les mois 

 de janvier et février pour entreprendre l'étude suivante. 



La période fraîche a du reste été particulièrement favo- 

 rable cette année, car nous sommes restés plus d'un mois 

 avec le ciel couvert. La température du laboratoire oscillait 

 seulement de 18 à 22 degrés entre le jour et la nuit. 



A ces températures, la coagulation du latex non addi- 

 tionné de sucre est franchement défectueuse en 24 heures, 

 même en anaérobiose. 



Dans le même laps de temps, les additions de sucre ne 

 donnent qu'un début de coagulation ; par contre, au bout de 

 48 heures, la prise du latex est complète. 



Il y a donc là un retard dans la inarche du phénomène. 

 Est-il dû uniquement à la température ? C'est ce que nous 

 a permis de constater l'étude comparative. 



Nous avons utilisé pour cela une étuve à température 

 fixe, mais réglable à volonté entre 20 et 60 degrés, et nous 

 avons comparé les résultats avec ceux des témoins laissés 

 au laboratoire à la température ambiante. 



Des poids égaux d'un même latex étaient pesés dans les 

 divers récipients qui devaient servir à la coagulation. Au 

 bout de 24 heures, la gomme était lavée à la calandre, 

 toujours d'une façon identique, puis pesée après dessiccation 

 à l'air et passage de six heures à l'étuve à 100 degrés. 



Parallèlement, des tubes à essai de même diamètre rece- 



